— 838 — 



Più complicato dei due diagrammi sopra ricordati è quello delle leghe di 

 rame e antimonio. Queste sono state studiate da Le Chatelier (>), Charpy (*), 

 Stead ( 3 ), e Baikow ( 4 ), il quale ultimo ne ha descritto il diagramma di 

 stato. Però il diagramma del Baikow non è completo; mancano in esso al- 

 cune indicazioni che sono fra quelle che maggiormente interessano nel caso 

 nostro. Le esperienze di detto autore si estendono da leghe al 90 % fino 

 a leghe al 30% di antimonio: egli ha lasciato indeciso se Sb si separa 

 puro lungo AB (fig. 5) e quindi l'orizzontale eutettica si prolunga fino ad 



1 



F 



\ 









1000* 



\ 









900 





\ 







800 











700 



e 





\ 





eoo 









É 



500 



z 







T y 



400 









i 



0 



Cu 



10 20 30 40 50 



CusSb CuaSb 



Fig. 5. 



incontrare la composizione dell' Sb puro, come anche se Cu si separa puro 

 lungo PE e quindi anche l'altro eutettico si annulla al Cu puro. Egli perciò 

 ha soltanto tratteggiate nel suo diagramma queste due orizzontali eutettiche. 



Era quindi interessante per noi il decidere se l'antimonio e il rame 

 cristallizzano puri o sotto forma di cristalli misti, perchè in quest'ultima 

 eventualità avremmo dovuto prendere in considerazione anche la possibilità 

 di formazione di cristalli misti ternari di rame, antimonio e bismuto. 



Nel diagramma del Baikow manca pure la curva che dà la composi- 

 zione delle soluzioni solide in equilibrio con le leghe fuse lungo la DE . 



(*) C. R., 120, 835. 

 (») C. R., 124, 957. 



( 3 ) J. Soc. Chem. Ind., 17, 1111. 



( 4 ) Giornale della Soc. russa di chim.-fisica, 36, 



